AU-DESSUS DU POINT DE CURIE 115 
Dans la même figure ont encore été représentées les données 
qui figurent au tableau suivant : 
TaBLeAU XVII 
Phénomène d Transformations By 
RS TT 
Ni% Température A4 Temp. asc. Temp. desc. 
1193° abs. 
CR. 2 Re 
10 11210 abs. +0,4.10—5 1000° 925° 
20 1035 — 2,135.10—$ 9200 1990 
30 1035° — 5,710 850° 750° 
40 10430 —33,6.10—5 900 800° 
Nous avons appelé phénomène 4 la variation assez rapide de 
7, localisée dans un intervalle de quelques degrés ou quelques 
dizaines de degrés qui se manifeste dans les représentations 
graphiques par des points d’inflexion. Sauf pour l’alliage à 
10 pour cent où le phénomène est peu marqué et par consé- 
quent difficile à préciser, il se produit à une température pres- 
qu’exactement constante. Son amplitude est donnée par la 
colonne A du tableau XVII. C’est la grandeur de la variation 
rapide du coefficient d’aimantation avec le signe qu’elle a quand 
la température croît. 
Les données trop incomplètes sur ce phénomène ne nous ont 
pas permis de faire une hypothèse sur sa nature. 
Les deux dernières colonnes du tableau indiquent une trans- 
formation qui se caractérise par une variation considérable du 
coefficient d’aimantation à température constante qui se ratta- 
che par continuité à la transformation £; du fer. Comme celle-ci, 
elle exige un certain temps, mais sa lenteur croît beaucoup avec 
la richesse en nickel. En même temps la température qui, aux 
conséquences de cette lenteur près, est la même pour le fer aux 
températures croissantes et décroissantes se dédouble d’une 
manière marquée en fonction de la teneur en nickel. Les nom- 
bres que nous donnons n’ont pas le caractère de limites préci- 
ses, ce sont les températures auxquelles le phénomène commen- 
çait à prendre une importance marquée. Il n’est possible, non 
plus, de dire si le dédoublement du point de transformation 
dans les ferronickels est apparent ou réel, une étude de lin- 
fluence du temps n’ayant pas été faite. 
